NOÎI DK M. DÀÜBftÊÈ. 
m 
ou sur 100 parties : 
Oxygéné. Rapport. 
Silice. 57,0 — 28 — 2 
Magnésie. 42, ?! — 4S — < 
Protoxyde de fer. . 0,5 } 
99,5 
Certains péri dots basaltiques, mélangés de pyroxène et d’ensta- 
tite, offrent la plus grande ressemblance avec la lherzolite et se 
comportent de même au feu (péridot de Bevssac, Haute-Loire, 
et de Dreyser-Weiher, dans l’Eifel). 
Par exemple, les aiguilles obtenues par la fusion du péridot de 
Beyssac ont donné, sous le poids de 0 gr ,300 : 
Silice. 0,188 
Magnésie. 0,133 
Protoxyde de fer. 0,010 
0,331 
ou sur 100 parties : 
Oxygène. Rapport. 
Silice. 56,4 — 28 — 2 
Magnésie. 39,0) . „ . 
Protoxyde. . , . . 3,0 S ~ 15 ~ 1 
98,4 
Par l'addition d’une certaine quantité de silice, on petit à vo¬ 
lonté augmenter la proportion du bisilicate ou enstatite, et pro¬ 
duire ces mélanges qui forment le passage du péridot à la 
lherzolithe. Le même bisilicate prend aussi naissance le long des 
parois du creuset, en leur empruntant de la silice. 
Les minéraux, qui avaient d’abord été soumis, comme on vient 
de le voir, à une simple fusion, ont ensuite subi la même action, 
en présence d’une influence réductrice. Pour cela, on a choisi en 
premier lieu le charbon disposé en brasque dans un creuset. Ou 
arrive ainsi aux mêmes résultats que précédemment, avec cette 
différence que le fer, qui était combiné dans le silicate, se réduit 
à l’état métallique; il se sépare en grenailles ou reste disséminé 
dans le silicate non décomposé, en grains microscopiques sépa¬ 
rables au barreau aimanté. 
Ce produit de la réduction et de la fusion des roches pérido- 
et donner ainsi naissance aux cristaux nets, mais de petite dimension 
qui y sont quelquefois disséminés. 
